432 MÉMOIRES DE MATHEMATIQUES 



vent qui sort toujours avec une certaine force par l'ou- 

 verture supérieure du fourneau. Malgré cette précau- 

 tion , la sublimation a constamment lieu ; car, à la lin 

 d'une fonte soutenue, on trouve les parois de la che- 

 minée chargées d'un enduit blanc grisâtre , contenant de 

 l'oxide de plomb , des parcelles déminerai d'argent, etc. 

 Ce sublimé m'a donné à l'essai jusqu'à 68 grammes 

 d'argent par myriagramme. 



La flamme qui sort quelquefois sur le devant du four- 

 neau au-dessus du bassin entraîne aussi un peu d'oxide 

 de plomb , qui s'attache au mur de devant en poussière 

 blanche : en le réduisant en plomb et en essayant ce 

 plomb sur l'argent , j'ai trouvé que le myriagramme de 

 ce plomb contenoit 12 grammes et demi d'argent. 



La fonte de 587 myriagrammes de minerai d'argent 

 et de toutes les substances qui sont nécessaires à sa 

 fusion et à l'extractioij de son argent , et dont la com- 

 position porte le nom de lit ou de couche^ exige com- 

 munément de quinze à vingt-quatre heures de temps. 

 Les produits qui en résultent consistent en scories , en 

 mate et en plomb d'œuvre. 



Les parties pierreuses et terreuses du minerai , avec 

 les fondans et quelques oxides métalliques, sur -tout 

 une partie de celui du fer, se vitrifient et se chan- 

 gent en scories noires. Elles surnagent dans le bas- 

 sin la mate et le plomb d'œuvre, et sont enlevées 

 à mesure que le fourneau en produit et qu'elles se 

 figent à la superficie du bassin. On en obtient ordi- 

 nairement par lit 147 myriagrammes, dont 88 myria- 



I 



